Gegenseitige Löslichkeit der Mineralien. 
711 
einige unwesentlichen Unterschiede dasselbe wie beim zweiten Ver- 
suche. Wir sehen eine glasige Grundmasse, welche aber nicht wie 
im vorigen Versuche homogen ist, sondern deutliche DifTerenzirung 
in eisenreichere dunklere und eisenärmere hellbraune Partien zeigt. 
Auch in dieser Schmelze finden sich die dem Hedenbergit zu ver- 
gleichenden Augitkrystalle in Form kleiner wohlausgebildeter Prismen. 
Von Magnetitausscheidungen ist bis auf einige vereinzelte, isolirt 
ausgeschiedene Magnetitkrystalle nichts zu bemerken. Dieser Ver- 
such zeigt also, dass die Löslichkeit des Magnetites im Labrador 
im Verhältniss 1 : 5 eben seine Grenze erreicht hat. Allerdings muss 
betont werden, dass alle diese Löslichkeitsversuche bei einer 
Temperatur von 1220° in der Dauer von 2 Stunden und darauf 
folgender raschen Abkühlung ausgeführt wurden. Wie ich bereits 
in der Einleitung bemerkte, wäre es von grossem Interesse, die 
Löslichkeitsverhältnisse auch für andere Versuchsbedingungen z. ß. 
bei längerer Dauer des Schmelzflusses, bei anderer Temperatur, bei 
erhöhtem Druck, bei langsamer Abkühlung etc. zu bestimmen. Es 
würden dann derartige Versuchsreihen ein klares Bild von der Ein- 
wirkung dieser Faktoren auf die gegenseitige Löslichkeit der 
Mineralien geben. 
4. Der vierte Versuch (1 M a g n e t i t : 3 Labrador) 
wurde nur als Gontrolle ausgeführt, um zu sehen, ob im Verhältniss 
1:5 des vorigen Versuches wirklich für die bereits angegebenen 
Versuchsbedingungen die Grenze der Löslichkeit des Magnetites im 
Labrador erreicht ist. Durch diesen 4. Versuch wird das bestätigt, 
denn der Dünnschliff zeigt uns unter dem Mikroskope eine dunkel- 
braune homogene glasige Grundmasse, in welcher Magnetit theils 
in gut ausgebildeten Einzelkrystallen, theils in Form eines krystal- 
linischen Aggregates zur Ausscheidung kam. Von den im 2. und 3. 
Versuche ausgeschiedenen Augiten war bei diesem Versuche nichts 
zu bemerken. 
Wichtig wäre es auch, zu wissen, welche Bolle diesen dem 
Hedenbergit ähnlichen Augitkrystallen, die sich beim 2. und 3. Ver- 
suche ausgeschieden haben, zukommt. Vielleicht sind es nur bei 
der Wechselwirkung beider Minerale entstandene Produkte, ander- 
seits wäre es aber auch leicht möglich, dass der Labrador bei 
niedrigeren Temperaturen als die von mir verwendeten (1220°) 
weniger Eisen aufzulösen vermag, dass sich also bei 1220° der ganze 
Magnetit aufgelöst hat, was jedenfalls der Fall gewesen sein muss, 
da er ja als solcher in der erstarrten Schmelze überhaupt nicht mehr 
vorhanden ist, beim Abkühlen aber das ganze Eisen nicht mehr in 
Lösung gehalten werden konnte und infolge dessen trotz der raschen 
Abkühlung ein Theil desselben in Form eines eisenreichen Augites 
zur Ausscheidung kam. Im Einklänge mit dieser Ansicht würde 
auch die Thatsache stehen , dass sich beim ersten Versuch (1 : 20) 
kein solcher Augit abgeschieden hat, während andererseits beim 4. 
Versuch (1 : 3) der auch bei 1220° nicht in Lösung gegangene Theil 
